ai6 SUR LA RECTIFICATION 
cuivre à nud & le rendre auffi propre que poflible. 
Toutes les pièces à étamer, étant ainfi apprêtées, 
on allume fur un âtre ou foyer deux brafiers, & cela 
pour faciliter F opération , fur-tout lorfqu’il y a pîufieurs 
pièces à étamer. 
Sur Fun de ces brafiers, on place un pot de fer fon¬ 
du, dans lequel on met une plus grande quantité d’é¬ 
tain pur qu’il ne fera néceffaire pour tout l’étamage 
projetté, dont il ne fe perdra pas la moindre chofe , 
ni par l’évaporation , ni par la cendrée ou potée qu’on 
pourroit craindre ; moyennant que l’étain en fonte fok 
couvert de colophane, qui empêche le contaét de l’at- 
mofphere , & conferve la matière en fufion, exempte 
de tout déchet, quoiqu’elle foit entretenue dans cet 
état pendant un temps fort confidérable, & même 
toute la journée. 
L’autre brafier fert à chauffer les pièces qu’on veut 
étamer, qui,étant propres & apprêtées comme il a été 
dit plus haut, ne manqueroient pas dans un certain de¬ 
gré de chaleur, de fubir un changement dans leurs fur- 
faces , foit en rouffiffant ou en bruniffant. Pour empêcher 
ce changement qui n’eft pas favorable à l’étamage, on 
frotte la piece, lorfqu’elle s’échauffe, avec de la colo¬ 
phane , qui fait le même effet fur le cuivre que fur l’é¬ 
tain en fufion, en empêchant le contaét de l’air, qui 
occafionne cette altération de la furface du métal a un 
certain degré de chaleur. 
Lorfqu’une piece a atteint la chaleur fuffifante à 
pouvoir fondre l’étain, on prend avec une cuiller de 
fer de celui qui eft en fufion dans le pot, qu’on jette 
par un mouvement circulaire de la main dans la piece 
à étamer, qu’on tient toujours fur le feu,* fi on voit 
que la portion d’étain qu’on y a ainfi jetté, fuffit pour 
couvrir le cuivre, on fe fert alors pour l’étendre & le 
